302.Characterised供給されてので、高力およびよい耐食性の高くクロム低いニッケルの高い焼入性のMartensiticステンレス鋼です。サイズによってRc44まで堅くされるによってあることが可能です。小さいセクションは冷却される空気である場合もあり、大きいセクションは硬度によって最高のために癒やされて油をさします。前に堅くされ、和らげられた431はまた終わるRc65の典型的な表面の硬度を達成する窒化に容易に答えます。窒化プロセスは耐食性を減らし、従って利点が他の考察をすべて上回る重大な適用を除いて一般に推薦されます。高い引張強さ、よい靭性およびよい防蝕特性の組合せを要求する部品のために広く使用される。シャフト、スタッド、弁は等を分けます。すべての条件の物質的な磁気。6.35から260のmmの直径。棒終わり皮をむかれる、引かれる風邪-回され、磨かれる、Centrelessの地面。0.03*Carbonの範囲はかなり変わることができます任意*Nickelの付加。302状態T.で一般に貯蔵される*Material。NB.重大なら最終用途があるように製造所の証明書を確認して下さい。29370ocの下で和らげられた場合わずかにより低い影響の特性との高い引張強さそして高い降伏強さ。サイズ30mm影響の特性の*Noteの低下。565ocは避けるべきです。高温の特性700ocまでの永年勤続の計量への431の表示よい抵抗。これらの働く高温でその使用は延性のそれに続く増加を用いる引張強さそして硬度の相当な低下で、起因します。30NB.クリープおよび圧力の破裂の強さはまたこれらの働く高温で大幅に減ります。低温の特性431はオーステナイト鋼鉄タイプ以外ほとんどの鋼鉄に一貫した影響の特性の相当な低下による零下温度の使用のために推薦されません。冷たい曲がること堅くされるおよび供給された状態が高い降伏強さが非常に困難な原因で、一般に推薦されないので和らげられる。熱い曲がること堅くされるおよび供給された状態がそれ熱影響部内の機械特性の影響が推薦されなかった原因ではないので和らげられる。grades.NBのそれに類似したある特定の腐食性の環境に高くある間、431にすべてのMartensiticステンレス鋼の最も高い耐食性が、あり。従ってそれに堅くされ、和らげられた状態のすべての環境で最適耐食性があり、アニールされた状態の使用のために推薦されません。酸化膜それを保護するためにクロムが現在常にであることを保障するために酸素がすべてのステンレス鋼の表面で自由に循環する常にことは最も重要です。これが事実でなければ、錆つくことは他のタイプの非ステンレス鋼と同じように起こります。最適耐食性のために表面はスケールおよび外国の粒子の自由でなければなりません。終了する部品は不動態化されるべきです。造ること1150のocに均一に熱して下さい-温度がセクション中均一になるまで1200のocは、握ります。造ることを浸さないで下さいしかし始めて下さい。これにより靭性および延性の損失を引き起こすので過熱させないで下さい。臨界未満アニーリング620ocへのuniformerly熱-温度がセクション中均一になるまで660ocは握ります。*Soak要求に応じて-提案された時間6から12時間はしかし空気で涼しいより長い場合もあります。1020oc、温度までの把握はセクション中均一です。*Soak要求に応じて。涼しいオイルか空気で癒やして下さい。静か間渡します暖かいすぐに和らげて下さい。注:1020のocの上でから堅くなることによって達成される最もよい影響の特性。約980ocからの堅くなり、590ocの上で和らげることによって達成される機械特性と最もよい耐食性。1020oc、温度までの把握はセクション中均一です。*Soak要求に応じて。涼しいオイルか空気で癒やして下さい。静か間渡します暖かいすぐに和らげて下さい。1060のocは最適耐食性を与えますが、約980ocから堅くなることは耐食性および機械特性の最もよい組合せを与えます。ブラストによって表面破壊されなければなりません。-遅い冷却に(癒やし)先行している550ocで遂行されゆがみの問題を減らします。従って部品は粉砕の許容だけを残す近く最終的なサイズに機械で造ることができます。他では中心の強さによってが影響を受けている最初の熱処理の間に用いられた和らげる温度が高かったことをより窒化の温度常に確認して下さい。和らげること(条件T)590ocへの熱-温度がセクション中均一になるまで680ocは空気で要求に応じて、要求に応じて浸ります、涼しい握ります。次の通り最適靭性のために推薦される、二重和らげる処置。要求に応じて*Soakは空気で、冷却します。要求に応じて*Soakは、air.431で涼しい当然大いに低温で緩和されますそれに続くより低い影響の特性との大いにより高い引張強さを作り出します。565ocは影響の特性のかなりの減少に終って気性のもろさが避けられた原因、べきで、腐食resistance.*Heatingの温度の損失、暖房、冷却および浸る時間の率は仕事の部分のサイズ/形のまた用いられた炉のタイプのような要因が原因で変えま媒体および仕事の部分の移動設備等を癒やします。よい結果のためのあなたの熱treaterに相談して下さい。堅くされるで最もよく、和らげられる431台の機械はみなされる申し分なく遂行されることができる等を回し、あけることのようなすべての操作と容易にmachineableですとように供給された状態。オーステナイトのステンレス鋼と同じ範囲に堅くなりましたり、4140等のような低合金の高い抗張鋼鉄にこの点でより類似しています働きませんが。高い抗張特性を従って可能にすることは適した用具のタイプ、供給および速度のための機械製造業者の推薦によって、完全に機械で造って遂行されるべきです。溶接431はアニールされか、または堅くされ、そして和らげられた状態の溶接のために一般に、溶接および熱影響部内の収縮の圧力による風邪の割れることに終って壊れやすいマルテンサイトの形成を、もたらす場合がある機能を堅くする空気が原因で推薦されません。高い炭素分より高い堅くなる機能およびより大きい割れる危険。前に非常に遅い冷却および後溶接アニーリングと溶接の間の熱するおよびinterpassの温度調整は、割れることを防ぐべき最もよい方法です。さがあまり重大なし、後溶接がアニーリング可能または意図されているときよい強さがオーステナイトのステンレス製の電極他では要求されるか、または308のような棒がより延性がある溶接に終ってまたは*similar使用されるかもしれないとき溶接棒か棒は低い水素のタイプ410または*similarべきです。300ocで予備加熱し、ocの200の少くともinterpassの温度を維持して下さい。660ocでアニールし、air.*Pleaseで相談しますあなたの溶接の消耗品の製造者に冷却します。